13

## Teks penuh

(1)

### PUBLIKASI ILMIAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

### PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

(2)
(3)
(4)
(5)

5

Imam Mahmudi

Mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : cahsaloku@gmail.com

Abstrak

3,07%. RAP Rekayasa denga nilai eksponen 0,1 mempunyai nilai kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1,733 gr/cm3 dengan kadar air 7,8%. Hasil Pengujian CBR RAP asli 27,67. RAP

rekayasa 56,67. Pada penetian ini dapat disimpulkan RAP Rekayasa mempunyai kepadatan dan CBR lebih baik daripada RAP asli.

Kata Kunci : RAP, Rumus Cooper, Kepadatan, CBR

Abstract

RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) is a result of processing raking pavement still contain asphalt. RAP is one of alternatives that can be used overcome the problem of pavement. The purpose of this research was to investigate density and CBR of RAP has been graded with Cooper formula, then compare it with the original RAP. Research methods using laboratory test of density and CBR. The material used is the original RAP without extraction and without the addition of a new aggregate. The testing performed, among others, testing abrasion, specific gravity, density and CBR. For testing density using standard Proctor and unsoaked CBR tests. The number of samples that will be created on this research as much as 28 samples. results of the research showed that RAP has been graded using the Cooper formula has a density value better than RAP is not graded (original RAP). Original RAP test results have a maximum density value of 1.55 g/cm3 with

optimum moisture content 3.07%. Exponent with value Engineering RAP 0.1 highest density has a value that is of 1.733 gr/cm3with a moisture content of 7.8%. CBR test results

original RAP 27.67. RAP engineering 56.67. In this research it can be concluded the RAP Engineered has density and CBR better than original RAP.

(6)

6

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang paling dominan di Indonesia. Setiap harinya masyarakat memanfaatkan jalan raya sebagai media transportasi. Oleh karena itu, kondisi jalan yang baik akan sangat mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan. Beberapa tahun belakangan ini masalah lingkungan mulai menjadi perhatian publik. Eksploitasi sumberdaya alam mengakibatkan material semakin sedikit, sehingga mengakibatkan harga material menjadi mahal. Oleh karena itu digunakanlah RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) sebagai alternatif pengganti material yang baru.

RAP merupakan bahan hasil pemrosesan perkerasan jalan yang mengandung aspal dan agregat. Material yang dihasilkan ketika lapisan aspal diangkat untuk direkonstruksi. Pengembalian lapis permukaan ataupun pembongkaran perkerasan akibat pemasangan utilitas. Apabila di hancurkan dan disaring secara baik, RAP mengandung agregat berlapis aspal tua, yang berkualitas tinggi (Widajat, 2010). Karena RAP masih mengandung aspal dan agregat maka penambahan aspal untuk campuran RAP lebih sedikit, namun karena RAP merupakan bahan sisa perkerasan yang lama maka kepadatan maupun daya dukungnya akan dibawah material baru. Nilai kepadatan dan daya dukung yang rendah kemungkinan disebabkan oleh gradasi dari RAP tersebut.

Menurut Astuti (2015) RAP yang telah direkaya gradasinya menggunakan gradasi AC memiliki nilai kepadatan yang lebih baik daripada RAP asli. Hal ini dikarekan agregat RAP yang direkayasa gradasinya mempunyai rongga yang lebih kecil, sehingga mempunyai kepadatan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa gradasi dapat meningkatkan nilai kepadatan. Maksud penelitian ini untuk mempelajari nilai kepadatan dan CBR dari RAP yang telah direkayasa dengan rumus Cooper, dan membandingkannya dengan RAP asli.

1.2. Tinjauan Pustaka

Agregat dengan gradasi rapat (dense) dapat diestimasi berdasarkan kurva gradasi. Fuller mengusulkan persamaan untuk gradasi agregat yang padat. Agregat dengan gradasi Fuller biasanya mempunyai sifat mudah dikerjakan (workable) dan siap dipadatkan, namun biasanya kadar rongga udaranya (void content) sangat rendah. Sehingga kepadatan campuran perlu diturunkan untuk meningkatkan VMA (void in mineral agregate) (SEC, 2015).

Rumus Cooper merupakan pengembangan rumus fuller yang memungkinkan untuk disesuaikan (adjusted) dengan mempertahankan proporsi filler dari rumus Fuller (SEC, 2015). Gradasi agregat adalah distribusi dari variasi ukuran butir agregat. Gradasi agregat berpengaruh pada besarnya rongga dalam campuran dan menentukan workabilitas (kemudahan dalam pekerjaan) serta stabilitas campuran (Fakhli, 2011).

CBR merupakan suatu perbandingan antara beban percobaan (test load) dengan beban standar

(standard load) dan dinyatakan dalam persentase (Irawan, 2011).

Gradasi agregat mempengaruhi kekakuan campuran beraspal dan bersama parameter campuran lainnya memainkan peranan penting yang menentukan ketahanan campuran beraspal terhadap beban berulang (Yamin & Aschuri, 2002).

Gradasi agregat sangat mempengaruhi daya dukung lapisan base A. Agregat yang bergradasi baik yaitu yang mempunyai ukuran menerus dari kasar sampai halus, dimana agregat ini mempunyai rongga antar butiran yang kecil dan kepadatan yang tinggi, sehingga menjadikan agregat akan saling mengunci dan stabil serta mempunyai daya dukung yang memenuhi persyaratan spesifikasi (Sumiati, 2011).

RAP yang gradasinya telah diperbaiki kepadatannya meningkat secara signifikan. Temuan ini menjadi sebuah kunci yang menjawab problem mengapa campuran aspal yang menggunakan bahan RAP propertisnya masih dibawah hotmix (Sunarjono dkk, 2015).

2. METODOLOGI PENELITIAN

(7)

7

dan gradasi yang ke 3 menggunakan nilai eksponen 0,9 (n : 0,9). Perhitungan proporsi campuran dapat menggunakan persamaan berikut :

� = −� �− ,�− ,� � + � (1)

dengan : p : Total % lolos saringan tertentu d : Ukuran saringan

D : Ukuran terbesar saringan F : % filler dari rumus Fuller

n : Nilai eksponen antara 0 sampai 1 Tahapan penelitian dilakukan antara lain :

Tahap I : Persiapan Alat dan Bahan

- Mempersiapkan alat – alat yang akan digunakan Tahap II :- Pengujian karakteristik RAP

a. Berat Jenis

- Agregat Kasar (SNI 1969:2008) - Agregat Halus (SNI 03-1970-1990) b. Keausan (SNI 2417:2008) c. Analisa Saringan

Tahap III : - Analisis hasil uji karakteristik

Tahap IV : - Persiapan pembuatan benda uji kepadatan dan CBR RAP Rekayasa

-Persiapan Pembuatan benda uji kepadatan dan CBR RAP Asli Tahap V : - Pengujian kepadatan dan CBR RAP rekayasa (SNI 1742:2008

dan SNI 1744:2012)

-Pengujian kepadatan dan CBR RAP asli

Tahap VI : - Analisis hasil uji kepadatan dan CBR RAP rekayasa - Analisis hasil uji kepadatan dan CBR RAP asli

Tahap VII : - Perbandingan nilai kepadatan dan CBR antara RAP rekayasa dan RAP asli Tahap VIII : Kesimpulan dan saran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Warna, Berat Jenis, dan Keausan Agregat

3.1.1 Pemeriksaan Warna

Bila dilihat secara visual, RAP yang didapat dari Kabupaten Tegal berwarna coklat keabu – abuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

(8)

8 3.1.2 Berat Jenis

Hasil pengujian berat jenis RAP dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Hasil Pengujian Berat Jenis RAP

Keterangan

Penyerapan (Absorpsi) 0,27 3,73

Berdasarkan Tabel 1, RAP kasar mempunyai berat jenis lebih besar daripada RAP halus, tapi pada pengujian penyerapan (absorpsi) RAP halus penyerapannya lebih besar daripada RAP kasar. Penyerapan RAP halus lebih besar dikarenakan permukaan dari RAP halus lebih banyak, sehingga mampu menyerap air lebih besar. 3.1.3 Keausan Agregat

Pengujian keausan dilakukaan untuk mengetahui angka keausan yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus terhadap berat semula dalam persen. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh hasil keausan RAP sebesar 26,69%. Ini membuktikan bahwa RAP yang berasal dari Kabupatel Tegal tersebut mempunyai mutu yang baik, karena nilailainya lebih kecil dari spesifikasi Bina Marga 2010 yaitu 40% (untuk semua campuran aspal kecuali AC Modifikasi).

Gambar 1 Grafik Gradasi Cooper dan RAP asli

(9)

9

Setelah kurva dari rumus Cooper digambar, maka akan dihitung nilai dari Cc dan Cu. Untuk menghitung nilai Cu dan Cc dapat menggunakan persamaan dibawah ini:

�� =� (2)

dengan : Cu : coefficient of uniformity (koefisien keseragaman) D60 : Diameter butir 60 % lolos saringan

D10 : Diameter butir 10 % lolos saringan

�� = �32 (3)

dengan : Cc : coefficient of curvature (koefisien kelengkungan) D10 : Diameter butir 10 % lolos saringan

D30 : Diameter butir 30 % lolos saringan D60 : Diameter butir 60 % lolos saringan

Berdasarkan perhitungan dari persamaan diatas maka didapatkan nilai dari Cc dan Cu. Nilai Cc dan Cu pada gradasi Cooper dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Cc dan Cu gradasi Cooper

0,1 30,00 1,01

0,5 35,38 2,21

0,9 13,80 2,44

Gradasi dianggap baik apabila mempunyai koefisien gradasi 1<Cc<3 dengan Cu>4 untuk kerikil, dan Cu>6 untuk pasir. Tanah disebut bergradasi sangat baik bila Cu>15. Dari ketiga gradasi , nilai Cc dan Cu masuk dalam kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa gradasi Cooper merupakan gradasi baik.

3.2 Analisis Nilai Kepadatan RAP Asli dan RAP rekayasa

Pengujian kepadatan dilakukan untuk mengetahui nilai kepadatan dari RAP asli dan RAP yang telah direkayasa gradasinya dengan menggunakan rumus Cooper. Hasil dari pengujian ini kemudian akan dibandingkan. Hasil pengujian kepadatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Pengujian Kepadatan RAP Asli dan RAP rekayasa

n : 0,5 1,6 gr/cm3 5,5 %

n : 0,9 1,585 gr/cm3 3,6 %

RAP Asli 1,55 gr/cm3 3,07 %

Dari tabel 3 , diketahui bahwa nilai kepadatan RAP rekayasa lebih tinggi dari RAP asli. Nilai kepadatan tertinggi adalah 1,733 gr/cm3 dengan kadar air optimum sebesar 7,8%

(10)

10

3.3 Analisis Nilai CBR RAP Asli dan RAP Rekayasa

Pemeriksaan CBR dilakukan tanpa perendaman (Unsoaked CBR). Bahan yang digunakan yaitu RAP, tanpa ada campuran agregat baru. Hasil pemeriksaan CBR dapat dilihat pada Tabel 4, 5, dan 6.

Tabel 4 Nilai CBR 10 kali Tumbukan

Variasi CBR Unsoaked Jumlah Tumbukan Nilai CBR RAP Asli

10

8

RAP Rekayasa 0,1 15

RAP Rekayasa 0,5 15,167

(11)

11 Tabel 5 Nilai CBR 30 Kali Tumbukan

Variasi CBR Unsoaked Jumlah Tumbukan Nilai CBR RAP Asli

Tabel 6 Nilai CBR 65 kali Tumbukan

Variasi CBR Unsoaked Jumlah Tumbukan Nilai CBR RAP Asli

Gambar 3 Grafik Perbandingan Nilai CBR RAP Asli dan RAP Rekayasa

3.4 Analisis Perbandingan Kepadatan dan CBR RAP Asli dengan RAP Rekayasa

(12)

12

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahan RAP yang diambil dari ruas jalan Pantura diwilayah Kabupaten Tegal berwarna coklat keabu abuan. Nilai keausan RAP berdasarka uji Los Angeles adalah 26,69% 2. Nilai kepadatan bahan RAP sangat ditentukan oleh gradasi dan kadar air dari campuran.

Kepadatan dari RAP asli berkisar antara 1,55 gr/cm3 dengan kadar air sebesar 3,07%. Nilai

3. Pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian CBR. Pengujian CBR yang dilakukan adalah tanpa rendaman (Unsoaked CBR). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nilai CBR RAP asli berkisar antara 27,67%. Setelah direkayasa dengan gradasi Cooper , nilai CBR bahan RAP meningkat menjadi 56,67% (Gradasi 0,1).

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa RAP yang telah direkayasa dengan rumus Cooper mempunyai nilai kepadatan dan daya dukung yang lebih baik daripada RAP yang tidak direkayasa gradasinya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membantu pembiayaan penelitian ini sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tahun 2015 Nomor: 007/K6/KM/SP2H/ PENELITIAN_BATCH-1/2015, tanggal 30 Maret 2015.

6. DAFTAR PUSTAKA

Astuti, W. W. (2015). Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur Terhadap Karakteristik RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). Tugas Akhir, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Kementrian Pekerjaan Umum. (2010). Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 3. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Departement Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Standard Nasional Indonesia, Cara Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah, SNI 1742:2008

Departement Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Standard Nasional Indonesia, Metode Uji CBR Laboratorium, SNI 1744:2012

Departement Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Standard Nasional Indonesia, Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Agregat kasar, SNI 1969:2008 Departement Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Standard Nasional

Indonesia, Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus, SNI 03-1970-1990.

(13)

13

Fakhli. (2011). Pengertian dan Klasifikasi Gradasi Agregat,

diakses tanggal 05 September 2015.

Irawan, D. (2011). CBR (California Bearing Ratio) http://karpetilmusipil.blogspot.co.id/2010/01/cbr-california-bearing-ratio.html,

diakses tanggal 02 Maret 2016.

SEC. (2015). Mata Kuliah Bahan Perkerasan,

Sumiati. (2011). Pengaruh Gradasi Agregat Terhadap Daya Dukung Base A. PILAR Jurnal

Teknik Sipil, No.2, Vol.6, 37,

Sunarjono, S., Sutanto, M. H., & Astuti, W. W. (2015). Karakteristik Bahan Reclimed Asphalt Pavement (RAP). Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT)3, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/6249/6.%20SNTT_2015_su bmission_43%20br5.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Widayat, D. (2010). Hubungan Parameter Kuat Tarik Tak Langsung Terhadap Modulus Resilien Campuran Beraspal Dingin Dengan Aspal Busa,